AZ 91 D 마그네슘 판재 를 용제 를 사용 하 여 탈지 하 고 50 g / l 농도 의 수산화 나트륨 ( NaOH ) 과 8 . 3 g / l 농도 의 인산나트륨 ( Na 3 PO 4 , 12 H 2 O ) 혼합 수용액 으로 탈지 한 후 , 표면 의 두께 를 25 ㎛ 로 Anomag 아 노다 이징 하 고 , 내식성 , 경도 및 마모 성 시험 을 하 였 고 표면 을 아크릴 수지 로 코팅 하 여 접착력 을 테스트 하 여 그 결과 를 하 기 에 게시 하 였 다 . 또 , 표면 사진 슬라이드 를 도 1 및 도 2 에 게시 하 였 다 . 도 1 및 도 2 의 슬라이드 에서 본 것 처럼 코팅 피막 은 90 ° 로 날카롭 게 굽 어 진 부분 에 도 균일 하 게 형성 된다 . 이 는 피막 이 형성 되 면서 균열 되 지 않 으며 또 한 모서리 로부터 떨어져 나갈 문제 도 없 으므로 피막 이 균일 하 게 형성 됨 을 나타낸다 . 전기 도금 된 피막 과 는 달리 복잡 한 형상 에 도 매우 균일 하 게 코팅 된다 . 움푹 패인 구멍 의 Aspect ratio 는 최소 15 : 1 로 균일 하 게 코팅 되 었 다 .